system: [SYSTEM]

user: 3. 甲醇氧化电催化剂的种类和特点 目前，限制DMFC阳极催化剂商业化应用的主要因素有：1) 催化剂活性差，甲醇氧化反应缓慢；2) 作为MOR最常用的催化剂，Pt存储量低，负载率高，成本昂贵；3) 催化剂稳定性差，易中毒。因此，研究一种催化活性好，稳定性高，抗CO中毒性能好的催化剂迫在眉睫 [ 3 ] [ 25 ] [ 26 ]。目前，阳极催化剂领域的研究发展已成为众多科研工作者的关注热点 [ 21 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]。 3.1. 贵金属催化剂 3.1.1. 一元催化剂 一元催化剂主要以Pt基催化剂为主，但是纯Pt催化剂价格过于昂贵，且在甲醇电催化氧化过程中极易被中间产物CO毒化，导致其催化性能大幅下降 [ 21 ] [ 22 ] [ 30 ]。因此，寻求一种导电性能良好、比表面积大、抗腐蚀性良好和孔结构适宜的负载材料是提升催化剂性能的一种重要途径 [ 26 ]。Zhang等 [ 31 ] 报道了一种性能良好的电催化剂Pd/Ti 3 C 2 T x -rGO (1:1)，其对MOR的质量比活性为753 mA∙mg −1 ，是传统Pd/C催化剂(446 mA∙mg −1 )的1.7倍。此外，其电流密度也高达212 mA∙mg −1 ，在7200 s后其电流密度是Pd/C催化剂(23 mA∙mg −1 )的9倍。优异的循环稳定性，主要归功于Ti 3 C 2 T x 和还原氧化石墨烯在Pd和Ti 3 C 2 T x /rGO的协同作用下，增大了表面积，提高了催化活性和质量/电荷转移能力。此外，通过控制载体形貌进而增加催化剂活性位点的方法，也可有效提高催化活性 [ 32 ]。Qiao等 [ 33 ] 提出了一种通过瞬态热辐射法合成Pt NC/CB的方法，并利用Pt NC/CB负载超细铂纳米团簇(0.68 ± 0.13 nm)，通过测试证明材料具有良好的抗毒性能和甲醇电催化氧化活性。研究发现，超细铂纳米团簇在0.4 V的电位下可以促进CO的氧化，具有高的峰值电流密度(0.57~1.06 mA∙cm −2 )。同时，与商用Pt/C和Pt NP/CB相比，催化活性也得到了显著提高，主要原因是纳米团簇结构中具有不同配位数的Pt活性位点。 3.1.2. 二元催化剂 一元Pt基催化剂的中毒失活问题，主要是由于在催化过程与CO结合形成了强Pt=CO键 [ 34 ] [ 35 ]，从而使催化剂表面损失大量活性位点，进而严重影响了其催化活性。为了克服这一问题，通常在催化剂中引入另一种金属元素，如Ru [ 28 ]、Sn [ 36 ]、Co [ 37 ]、Pd [ 27 ]、Ni [ 38 ] 等，通过双功能机制合理调控催化活性位点 [ 39 ]。与纯铂相比，多相双金属纳米催化剂具有良好的抗中毒性能和电催化活性 [ 40 ] [ 41 ]，这是由于复合第二种金属可明显改善催化剂的表面应变能力、几何调控作用(Pt-Pt距离)以及电子转移能力(Pt的d带空位) [ 42 ]。二元催化剂由于金属间的协同作用，其抗CO中毒性能够得到大幅提高 [ 43 ] [ 44 ]。此外，选择不同的负载材料，催化剂性能也会有得到不同程度的改变 [ 37 ]。Aramesh等 [ 45 ] 发现Pt-Sn薄膜在MOR中具有高效的电催化性能，研究结果表明，Pt-Sn/RGO薄膜比Pt-Sn薄膜具有更大的比表面积和更优异的导电性，这也是Pt-Sn/RGO薄膜具有更高电催化活性的主要原因。Khotseng等 [ 46 ] 分别研究了多壁碳纳米管(MWCNTs)、TiO 2 、MoO 2 和炭黑Vulcan XC-72等不同载体对Pt-Ru和Pt-Sn双金属催化剂性能的影响，结果表明，Pt-Sn/C具有最佳的活性，活性高低顺序为Pt-Sn/C > Pt/C > Pt-Ru/MWCNT > Pt-Ru/C > Pt-Sn/MWCNT > Pt-Sn/MoO 2 > Pt-Ru/MoO 2 > Pt-Sn/TiO 2 > Pt-Ru/TiO 2 。Shi等 [ 35 ] 采用简单的一氧化硅还原法制备了低Pt的纳米线网状结构的Pt-Au催化剂，网状结构有利于催化剂的电子迁移，进而有效提升催化效率。此外，XRD结果证实Pt-Au复合材料可有效抑制压缩晶格应变，与其他不同Pt含量的Pt-Au催化剂相比，Pt含量较小的催化剂发生更大的应变程度，这种晶格应变使Pt的d轨道中心发生位移。Wang等 [ 47 ] 采用原位生长的方法，在石墨烯薄片(GNs)上成功合成了一种棒状的CeO 2 ( NR CeO 2 )催化剂。GNs用作防止石墨烯堆积的隔离剂，当生长出的杆状CeO 2 与点缀有铂纳米颗粒的石墨烯薄片连续堆叠时，则形成三维Pt- NR CeO 2 /GNs复合结构材料，与其他催化剂相比，具有更高的ECSA值(72.6 m 2 ∙g −1 )和更大的催化电流密度(498 mA∙mg −1 )。 研究发现，通过控制催化剂表面形态来调整电子结构也可以提高电催化性能。Quyang等 [ 40 ] 指出电子结构的改变对电催化活性有显著影响，Pt-Ag双金属纳米晶催化剂和商用Pt/C催化剂相比，具有更高的催化活性和更好的稳定性。理论研究表明，Pt-Ag双金属纳米管表面的Pt外壳显著优化了Pt的电子结构，改善了甲醇的解离吸附特性，同时提高了抗中毒性能，使电极动力学速率加快，催化电流密度提高，稳定性也得到明显提升。Pt-Ag双金属纳米晶具有良好催化性能主要归因于Pt薄外壳的电子结构的优化，提高了甲醇分子的解离速度，减少了CO分子的吸附积累。因此，通过调控材料的形貌使其暴露更多的活性位点，是提高催化性能的有效方法。 Lei等 [ 48 ] 采用简单高温液相合成法制备了多晶Pt-M (Fe， Co， Ni)双金属纳米粒子(NBs)，其表面具有丰富的台阶和扭结，使其在酸性电解质中具有良好的甲醇氧化(MOR)性能。结果证明，金属形态和组成对其活性具有重要影响，活性排序为Pt-Co/C > Pt-Fe/C > Pt-Ni/C > 商业Pt/C (或Pt-Ru/C)。Guo等 [ 49 ] 采用微波辅助乙二醇还原氯铂酸法制备了利用CeO 2 掺杂的Pt催化剂，研究了不同水热条件和不同CeO 2 的加入量对Pt催化剂性能的影响。结果表明，CeO 2 的添加使得催化性能明显提高，且水热反应时间为39 h制备的催化剂，其比表面积为120.15 m 2 /g，同时电催化性能、稳定性和抗中毒性最佳。Guo等 [ 50 ] 提出了一种简便合成法，即在分布均匀的Te纳米上，通过电偶取代和NaClO蚀刻，合成具有极大活性面积的Pd-Pt多孔纳米材料，这是由于非均质组分、OH ads 吸收能量和Pt活性位点之间的协同效应，增强了其催化性能。Sahoo等 [ 51 ] 制备了Pt/ZrC材料，并用于MOR反应，经DFT计算表明，Pt纳米粒子与ZrC和XC具有协同作用，证明Pt/ZrC-XC是一种很有前途的甲醇电氧化催化剂。 3.1.3. 三元催化剂 除上述研究外，近年来三元催化剂也吸引了诸多研究者的目光。Wang等 [ 52 ] 采用一锅两步法制备了石墨烯负载的Pt-Fe-Co三元合金纳米复合催化剂，该方法不仅降低了Pt含量，而且有效促进了Fe和Co的协同效应，提高了贵金属的利用率，提高了抗毒性和稳定性，这得益于石墨烯网状结构、表面应变及金属间的电子效应。Zhao等 [ 53 ] 采用晶相转变法在Pt-Bi合金相中掺杂高分散铜得到了Pt-Bi-Cu纳米晶体，该催化剂具有丰富的表面缺陷、Pt的d带中心的下降、Pt-Bi和Pt-Cu的双重活性位点，加快甲醇的氧化速率，从而提高了活性和耐久性。Zheng等 [ 54 ] 制备了一种Pd-偶联Ag和ZnO的Pd@Ag/ZnO复合电化学催化剂，实验表明，其活性分别是Pd/ZnO和20% Pd/C催化剂的1.8倍和2.8倍。此外，由于催化剂的强双金属相互作用，合成的Pd@Ag/ZnO催化剂对MOR表现出优异的电催化活性，根据密度泛函理论计算结果可知，Pd与Ag之间的强电子效应降低了负载Pd的电子密度，从而消除了d轨道电子对CO反键的反向作用，d轨道电子到CO反键轨道以及Pd和ZnO上存在-OH基团，从而削弱和消除了催化剂对CO的吸附作用。Yuan等 [ 55 ] 合成了一种Pt-Bi 2 WO 6 /Cu 2 S复合催化剂材料，通过循环伏安法、CO溶出伏安法、计时安培法评价了该催化剂的电催化性能，结果发现，引入Cu 2 S显著提高了Pt-Bi 2 WO 6 对MOR的电催化活性和稳定性，此外，Cu 2 S不仅为沉积Pt纳米粒子和捕获活化分子提供了更多的活化位点，而且作为空穴传输通道，可以有效分离Bi 2 WO 6 激发的光生电子-空穴对，从而提高光辅助电催化性能。 根据最新报道，通过引入其他金属氧化物，利用金属之间的相互作用也可有效改善催化剂性能。Baneshi等 [ 21 ] 通过掺杂CuO、CeO 2 、ZrO 2 、Al 2 O 3 等金属氧化物提升催化剂性能。Ren等 [ 56 ] 以铌掺杂的纳米半球形壳(HSS)为载体，定向沉积少量铂纳米粒子，这种特殊的HSS纳米结构显著增强了铂纳米颗粒在其表面的沉积效果，以此获得了高效的Pt/Nb-TiO 2 HSS催化剂，该催化剂的甲醇氧化活性非常高(0.21 V/RHE)，比Pt-Ru/C催化剂低0.05 V。这主要是由于底物具有较强的金属载体相互作用效应，在微型DMFC中，这些HSS纳米结构加快了甲醇在阳极内的扩散，使阴极极化的最大输出功率达到0.0931 W；其次，它还充当保护壳，可以最大限度地减少铂金属纳米颗粒的溶解，防止了其通过膜的扩散现象，有效抑制了催化反应中Pt的损失。此外，Basumatary等 [ 57 ] 制备了一种具有杂化特性的Pt-Sc-Ni/MoS 2 @石墨烯催化剂，首先将MoS 2 沉积在石墨烯薄片上，然后将Pt-Sc-Ni纳米颗粒接枝到MoS 2 @石墨烯载体上，制备了不同掺杂比(x = 0.2、0.5和1.0)的Sc催化剂，与商用Pt/C催化剂相比，其功率密度要低3.7倍。 3.2. 非贵金属催化剂 由于贵金属成本高昂，因此非贵金属催化剂已经成为当下的研究热点。Guo等 [ 58 ] 制备了系列含氧MoS 2 超薄纳米薄片，由于适量的氧气融入到MoS 2 中，创造了大量的边缘位点，进一步提高了电导率，An等 [ 38 ] 报道了一种用油胺合成Ni-Cu纳米粒子的简单方法，并评价了它们在电催化MOR反应中的活性，结果表明，NiCu-220在质量电流密度为1028 mA∙mg −1 时(相对于RHE)性能最佳，其原因在于：1) 合金结构促进了电荷在原子水平上的再分配；2) 与单金属催化剂相比，合金化诱导的电子效应是提高双金属催化剂MOR活性的重要因素；3) Ni-Cu合金催化剂中的Cu有助于抑制低活性副产物-γ-NiOOH的生成。 Pitussi等 [ 36 ] 将负载锡(Sn)的薄铂层作为具有更大CO耐受性的催化剂，通过密度泛函理论计算可知，一个CO分子在Pt单层上的吸附能量为1.04 eV，与在2、3、5单层和金属Pt (111)上的吸附能量(1.82~1.92 eV)相比，得到了显著提高。因此，Pt/Sn催化剂对CO的毒害表现出较高的耐受性，成为燃料电池中最具研究前景的低Pt催化剂。Javan等 [ 59 ] 报道了一种简便、绿色的电化学合成碳量子点(CQDs)的方法，并用镍纳米粒子进行电化学还原改性，改性后的Ni-NPs/RCQD催化剂对MOR表现出良好的催化活性和耐久性。并采用SEM、EDX和XRD等技术对电化学制备的电极进行了形貌和结构分析，验证了该合成方法的准确性、有效性和可控性，这与CQDs提供的大比表面积以及Ni和CQDs之间的良性相互作用有关，使得甲醇更快更易氧化，并在Ni-NPs/RCQD/GCE催化剂上有快的电子转移速率，碳量子点的约束效应可有效抑制Ni纳米粒子的聚集，使其在催化剂催化过程中形态均匀性增强，稳定性更好。